140 
M. Vucnik. 
Wenn man den Einfluß der dritten Komponente auf die Schmelz- 
punkte untersucht, so sieht man, daß bei dem kristallinischen Ge- 
menge der Unterschied zwischen T, und T 2 30° — 40° beträgt, 
während er bei zwei Komponenten 10° — 15 u betrug. Bei den 
Gläsern tritt eine Erniedrigung wohl unter die Schmelzpunkte von 
Olivin und Anorthit ein , nicht aber unter den Schmelzpunkt von 
Hedenbergit, sondern bis zu diesen. 
Diese Versuchsreihe gibt also im allgemeinen eine Bestätigung 
vieler schon früher gemachten Beobachtungen und zeigt auch, daß 
durch Zugabe einer dritten Komponente die Verhältnisse viel kompli- 
zierter werden *. 
II. Reihe. Leucit-Olivin-Akmit. 
Zur Verwendung kamen Leucit von Capo di Bove, T. 1330°, 
Olivin von Ceylon, T. 1320°und Akmit von Norwegen, T„ 965°, 
und zwar in folgenden Verhältnissen. 
Mischungsverhältnisse. 
Leucit 
Olivin 
Akmit 
Schmelzp. aus dem 
kristall. Gemenge 
Schmelzp. des 
Glases 
1 . 
75 
10 
15 
1220° 
1245° 
1210 1 
2. 
60 
10 
30 
1195'’ 
1115° 
1150° 
3. 
45 
10 
45 
1050° 
1080° 
1040° 
4. 
35 
25 
50 
— 
1020° 
1. 75 Leucit, 10 Olivin, 15 Akmit. 
Als Ausscheidungsprodukte treten auf Leucit, Olivin und ein 
braunes Glas. Der Leucit zeigt meist rundliche. Durchschnitte, 
nur liier und da hat er eine regelmäßig achtseitige Ausbildung 
und an einigen Stellen kann man deutlich die Kristallform (202) 
( 211) erkennen. Manche Leucite sind am Rande durch das eisen- 
haltige Glas korrodiert. 
Der Leucit hat beinahe immer Olivine als Einschlüsse, welche 
sich wegen ihres hohen Brechungsvermögens besonders scharf von 
den schwach brechenden Leuciten abheben. Die Olivine zeigen 
verschiedene Ausbildung, meist Körnchen und kleine Nädelchen; 
wo sie als Einschluß auftreten, haben sie eine scharfe Kristallform. 
Der Akmit hat sich infolge seines geringen Kristallisations- 
1 Vergl. DoEi/rER, Physik.- chem. Mineralogie, p. 135. 
